— 397 — 
Troisième prise cl’essai. 
Poids de poudre ..(M803 
Poids de AgCl.0s r 3662 
Poids correspondant d’Ag.0e r 27,')4 
Dans la poudre, il y a 0 gr 0048 ou 1.72 °/ 0 de Zn. 
Deuxième préparation. 
Un second essai a été fait dans les mêmes conditions que le 
premier, en employant 0 gr 4626 d’Ag et 4 gr 62 de Zn. 
Préparation et dissolution comme dans le premier essai. 
Analyse de la poudre. 
Poids de la poudre.0s r 452 
Poids de poudre calcinée.0« r 4465 
Poids de AgCl.0s r 59 
Poids correspondant d’Ag.0e i ‘4444 
Dans la poudre, il y a 0 gr 0076 ou 1.68 % de Zn par rapport 
à la poudre calcinée. Dans la poudre calcinée, il y a 0 gr 002l de 
Zn (ou 6.43 °/ 0 de Zn). 
L’Ag a été calciné préalablement à l’analyse et son poids est 
descendu de 0 gr 4o20 à 0 gr 4465 par suite de la volatilisation 
d’une partie du Zn. Mais on n’arrive pas à se débarrasser de la 
totalité du Zn. En outre, l’Ag s’est transformé en une masse 
blanche agglomérée en petits grains très durs. 
Troisième préparation. 
Un troisième essai, analogue aux deux précédents, a été fait 
avec l gr 876 d’Ag et 18 g, 76 de Zn. 
Préparation et dissolution comme aux essais précédents. 
